Zement 



'.il'.i 



1909)" auch nur eine Begriffserklarung 

 folgenden Wortlautes: ,,Portlandzement ist 

 ein hydraulisches Bindemittel mit nicht 

 weniger als 1,7 Gewichtsteilen Kalk (CaO) 

 auf 1 Gewichtsteil losliche Kieselsiiure (Si0 2 ) 

 + Tonerde (Al 2 3 )-f-Eisenoxyd (Fe 2 :i ), her- 

 gestellt durch feine Zerkleinerung und innige 

 Mischung der Rohstot'fe, Brennen bis minde- 

 stens zur Sinterung und Feinmahlen. Dem 

 Portlandzement diirfeu nicht mehr als 3 v. H. ; 

 Zusatze zn besonderen Zwecken zugegeben 

 sein. 



Der Magnesiagehalt darf hochstens 5 v. H., 

 der Gehalt an Schwefelsaureanhydrid nieht 

 mehr als 2% v. H. im gegliihten Portland- 

 zement betragen." 



2. Geschichte. Der Franzose Vikat 

 war der erste, der versuchte, jene Septarien- 

 konkretionen, die sich durch das in ihnen 

 vorliegende Gemisch von kohlensaurem Kalk 

 und Ton so ausgezeichnet zur Darstellung 

 von Romanzement eigneten, durch kiinst- 

 liche Mischungen zu ersetzen. Seine Ver- 

 suclie hatten aber keinen praktischen Erfolg. 

 Erst dem englischen Maurer Joseph Aspd in 

 in Leeds gelang es, die richtigen Mischungs- 

 verhaltnisse zu finden und vor alien Dingen 

 zu zeigen, daB die Temperatur beim Brennen 

 iiber die bisher gewohnliche Hohe zu steigern 

 ist, Im Jahre 1824 nahm er ein Patent, 

 worin die Darstellungsweise folgendermaBen 

 angel'iihrt ist: ,, Kalkstein gebrannt und 

 geloscht, wird mit einer bestimmten Menge 

 Ton mit Hilfe von Wasser durch Handarbeit \ 

 oder irgendwelche Maschinen zu einem j 

 unfiihlbaren Brei vermischt; die plastische 

 Masse wird getrocknet, claim in Stiicke zer- ' 

 brochen und in einem Kalkoi'en gebrannt, 

 bis alle Kohlensaure entwichen ist. Das 

 gebrannte Produkt wird durch Mahlen, 

 Kollern oder Stampfen in Pulver verwandelt 

 und ist zum Gebrauch fertig." Auf diese 

 Weise erhielt er als erster fabrikmaBig ein 

 hydraulisches Mortelmaterial, das er Port- 

 landzement nannte, weil es nach dem Er- 

 harten in Wasser dem in England verwendeten 

 Portlandstone an Farbe und Haltbar- 

 keit aul'l'allend glich. Durch weiter angestellte 

 Versuche wurden die Eigenschaften dieses 

 Mortels immer mehr verbessert, so daB 

 nicht nur in England, sondern auch bald in 

 alien iibrigen Kulturstaaten an Orten, wo 

 die Ausgangsmaterialien Ton und Kalk 

 billig zu beschaffen waren, eine darauf be- j 

 griindete Industrie einporbliihte. In Deutsch- 

 land wurde im Jahre 1855 die erste Fabrik in 

 Betrieb gesetzt. 



3. Die Fabrikation des Portland- 

 zementes. Als Ausgangsmaterialien kommen 

 in Frage: Kalkstein, Kalkmergel, Ton- 

 mergel und Ton. Die Rohstofl'e werden 

 genau analysiert und nach clem Analysen- 

 befunde gemischt und zwar in einem Verhalt- 



nis, daB auf 1 Teil Kieselsaure -f- Tonerde 

 + Eisenoxyd 1,7 bis 2,2 Teile Calciumoxyd 

 kommen. Dieser Quotient ist der so- 

 genannte hydraulische Moclul, der von 

 W. Michaelis sen. aufgestellt worden ist. 



3 a) Die Auf bereitung. Um eine mog- 

 lichst innige Mischung der Rohstoffe zu er- 

 zielen, werden drei Arten der Aufbereitung 

 in der Zementindustrie angewendet: 



a) Das NaB- oder Schlamm- 

 verfahren, bei welchem die Rohmaterialien 

 mit Wasser aufgeschlammt und clabei auBerst 

 fein verteilt gut untereinanclergeriihrt 

 werden. Der Schlamm kann nach dem 

 Absitzenlassen den Drehtifen direkt zu- 

 gefiihrt werden, oder aber er wird, nachdem 

 er etwas eingetrocknet ist, fiir die Vertikal- 

 ofen zu Ziegelsteinen geformt, 



ft) Das Trockenverfahren. Bei 

 diesem werden die beiden Rohstoffe ent- 

 weder getrennt oder gemeinschaftlich staub- 

 fein gemahlen, nachdem sie vorher gut 

 getrocknet worden sind, und innig unterein- 

 andergemischt. Die fertige Mischung wird 

 mehr oder weniger angefeuchtet und, notigen- 

 falls zu Steinen gepreBt, den Oefen zugef iihrt. 



j') Das HalbnaBverfahren beriick- 

 sichtigt, daB vorgetrockneter Kalkstein in 

 der Regel sehr leicht fein zermahlen .werden 

 kann, wahrend es ftir Ton zweckmaBiger und 

 billiger ist, ihn durch Schlammen zur feinen 

 Verteilung zu bringen. Durch Knetmaschinen 

 werden dann Kalksteinmehl und Tonschlamm 

 untereinandergearbeitet, 



Da diese Aufbereitungsverfahren nur eine 

 innige Vermischung von Kalk und Ton in 

 einem bestimmten Verhaltnis bezwecken, 

 sind sie natiirlich unnotig bei solchen Kalk- 

 mergeln, in denen schon von Natur aus 

 eine solche Mischung vorliegt. Diese konnen 

 in Stiicke geschlagen sofort zum Brennen in 

 den Ofen wandern. Es ist aber schwer bei 

 diesem sogenannten Naturportland- 

 zement einen gleichmaBigen Klinker zu 

 erhalten, da immer UnregelmaBigkeiten 

 in der Zusammensetzung des Rohmaterials 

 vorkommen. 



Nachdem die Rohmasse nach einem der 

 erwahnten Verfahren aufbereitet worden ist, 

 folgt der wichtigste ProzeB bei der Fabrika- 

 tion des Portlandzementes: 



3b) Das Brennen. Es sind zu diesem 

 Zwecke mehrere Ofensysteme im Gebrauch. 

 Urspriinglich kannte man nur die nicht- 

 kontinuierlich arbeitenden Schachtofen, 

 wie sie zum Kalkbrennen noch heute ver- 

 wendet werden. Diese arbeiteten aber fill- 

 die Zementindustrie zu unokonomisch und 

 wurden von den Ringofen, die man aus 

 dem Ziegeleibetriebe iibernahm, verdrangt. 

 Neben diesen kommen die kontinuierlichen 

 Schachtofen und neuerdings die Drehrohr- 

 ofen immer mehr auf. Bei Verwendung von 



